( <53 ) 

 silicatisées les nuances destinées à mettre en harmonie les di- 

 verses parties de nos constructions , soumises à la silicatisatfon, 

 avec celles qui n'ont pas subi cette opération , j'ai été conduit à 

 soumettre les pierres à une véritable teinture en les imprégnant 

 d'abord de certains sels métalliques , pour ensuite y déterminer 

 des précipitations de composés colorés. Ainsi , en imprégnant les 

 pierres de sels de plomb ou de cuivre et en les mettant ensuite 

 en contact avec du gaz sulfhydrique ou une dissolution desulfhy- 

 drate d'ammoniaque , j'obtiens à volonté des nuances grises , 

 noires ou brunes. Avec les sels de cuivre et le ferrocyanure de 

 potassium , j'obtiens des nuances cuivreuses , etc X cette occa- 

 sion j'ai fait une observation qui , au point de vue des théories 

 chimiques , comme auss.i des applications industrielles , n'est pas 

 dénuée d'intérêt. J'ai constaté que les calcaires poreux et tous 

 autres corps d'une composition analogue , lorsqu'on les soumet à 

 l'ébullilion dans des dissolutions de sulfate méiallique à oxydes 

 insolubles dans l'eau, donnent lieu à un engagement d'acide car- 

 bonique etàla fixation à une assez grande profondeur des oxydes 

 métalliques en combinaison jniime avec du sulfate de chaux. 

 Lorsque les sulfates métalliques sont à oxydes colorés, on obtient 

 ainsi de très-belles teintures en diverses nuances très-pures. 

 Ainsi , avec le sulfate de fer on produit des teintures en rouille 

 plus ou moins foncées , selon qu'on opère sur des dissolutions de 

 couperose plus ou moins concentrées ; avec le sulfate de cuivre , 

 la pierre reçoit une magnifique teinture en vert ; avec le sulfate 

 de manganèse , on a des nuances brunes ; avec un mélange de 

 sulfate de fer et de sulfate de cuivre , j'obtiens une couleur cho- 

 colat. J'ai de même expérimenté avec les sulfates de nickel, de 

 chrome , de cobalt , etc., et avec des mélanges de ces sulfates. 

 Les affinités qui déterminent ces réactions sont assez puissantes 

 pour que les oxydes méiallique.s des sulfates puissent être si com- 

 plètement absorbés par le carbonate de chaux que, pour cer- 

 tains oxydes , tels que celui de cuivre , il n'en reste pas dans les 



